3 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. IV. Nr. 19 



partie grofieren Widerstand leistete. Von diesem 

 Zeitpunkt an bleibt die feste Umhiillung unnach- 

 giebig, der Schmelzflufi aber nimmt bei seinem 

 Wechsel des Aggregatzustandes an Volumen zu 

 und bewirkt einen Druck im Innern des metal- 

 lischen Ciilots. Bei diesem Experiment, wo der 

 ganze Schmelzflufi im Wasser untertauchte, an 

 dessen Stelle man auch geschmolzenes Blei oder 

 Eisenfeilspane nehmen kann, bildet die feste Kruste 

 die ganze Oberflache des Metallbarrens (Lingots) 

 und herrschen vermutlich ganz andere Einfliisse, 

 als wenn man Gufieisen oder Stahl in metallene 

 Formen giefit. Die Erkaltungserscheinung des 

 fliissigen Gufieisen im Wasser ist eine komplexe; 

 es tritt eine Druckvermehrung im Innern des 

 Metall-Culots aus dreierlei Griinden ein, namlich: 



1. wegen der Aufspeicherung der im Gufieisen- 

 schmelzflufi gelosten Gase, welche sich im Augen- 

 blick des Ubergangs aus dem fliissigen in den 

 festen Zustand sogleich befreien ; 



2. wegen der Zusammenziehung der plotzlich 

 erkalteten Oberflachenschicht, wahrend das noch 

 fliissige Innere bei einer hoheren Temperatur er- 

 halten wird ; 



3. infolge des Uberganges der im elektrischen 

 Ofen mit Kohlenstoff gesattigten Schmelze vom 

 fliissigen in den festen Zustand. 



Fur den ersten von diesen Punkten kommen 

 Wasserstoff und Kohlenoxyd in Betracht, welche 

 Gase nach den Untersuchungen verschiedener For- 

 scher in grofien Mengen von dem langere Zeit 

 oberhalb seines Schmelzpunktes erhaltenen Gufi- 

 eisen verschluckt werden (es fragt sich, ob der 

 Gasgehalt fur die Erstarrungsvorgange noch von 

 Bedeutung ist, wenn der Schmelzflufi nicht langere 

 Zeit hindurch unter einer Gasaufnahme giinstigen 

 Umstanden im Flufi erhalten wurde); wenn beim 

 jahen Erkalten im Wasser eine widerstandsfahige 

 und homogene Oberflachenschicht des in Flufi be- 

 findlichen Gufieisens entsteht, werden die sich be- 

 freienden Gase einen Druck auf das noch fliissige 

 Gufieisen ausiiben; aus einem beim Erkalten in 

 Wasser mit aufien glatter Oberflache erhaltenen 

 Metall-Ciilot vermogen die Gase nicht zu ent- 

 weichen. Mit dem nachsten Punkte ist die Zu- 

 sammenziehung bei der unterhalb des Erstarrungs- 

 punktes fortschreitenden Abkiihlung gemeint ; die- 

 selbe wurde fur Gufieisen, das bis zu gewohnlicher 

 Temperatur abgekiihlt wurde, bei den oben erwahnten 

 Messungen zu ii,5%o gefunden; die sich inner- 

 halb des kalten Wassers abkiihlende feste Metall- 

 schale zieht sich zusammen, wahrend das Innere 

 noch fliissig bleibt; nimmt man den Metall-Ciilot, 

 sobald seine Schale infolge der raschen Abkiihlung 

 schwarz geworden ist, aus dem Wasser heraus, 

 so wird die Schale wieder rotgluhend unter der 

 Einwirkung des fiir eine Verfliissigung noch ge- 

 niigend erhitzten Innern ; Diamanten wurden nur 

 im Innern des Metall-Culots angetroffen. - - Der 

 auf dem fliissigen Innern lastende Druck wird nun 

 noch waiter durch die an dritter Stelle angefiihrte 

 Ursache vermchrt, namlich durch die Volumen- 



vermehrung, welche an sich mit dem Ubergang 

 des Gufieisens aus dem fliissigen in den festen 

 Zustand verkniipft ist. 



Moissan benutzte nun seinen elektrischen 

 Ofen, der ihm reines Eisen und Gufieisen in sehr 

 kurzer Zeit zu schmelzen gestattetp, zu weiteren 

 die Frage betreffenden Untersuchungen. Erhitzte 

 man da 500 g kleinstiickiges schwedisches Eisen 

 in einem zylindrischen Magnesiatiegel in derWeise, 

 dafi es schleunigst vollstandig schmolz, entnahm 

 man hierauf dem Ofen den Tiegel und liefi ihn 

 an der Luft erkalten, so erstarrte unter Aushohlung 

 der metallische Ciilot, ohne dafi irgend etwas aus 

 dem Innern entwich (im Magnesiatiegel benetzt 

 die Eisenschmelze die Wand nicht, wogegen im 

 Graph ittiegel das fliissige Gufieisen den (Graphit-) 

 Kohlenstoff benetzt und sich an seinen Randern 

 infolge der Kapillaritat leicht erhebt). Wiederholte 

 man den Versuch mit ebensoviel Eisen unter Zu- 

 gabe von Zuckerkohle im zylindrischen Graphit- 

 tiegel, der ein guter Warmeleiter und ebenso ge- 

 staltet ist, wie der zuvor benutzte Magnesiatiegel, 

 indem man das Eisen 5 Minuten lang mit einem 

 Strome von 600 Amp. unter no Volts erhitzte, 

 so erhielt man Gufieisen einfachster Art, das nam- 

 lich nur aus Eisen und Kohlenstoff, aber keinen 

 weiteren Gemengteilen bestand; entfernte man hier- 

 auf den Tiegel mit der Gufieisenschmelze aus dem 

 Ofen und stellte ihn auf eine Metallplatte, um ihn an 

 der Luft langsam unter Vermeidung jeder Er- 

 schiitterung erkalten zu lassen, so blieb das Metall 

 eine gewisse Zeit lang fliissig und man bemerkte, 

 wie einige Gasblasen sich an der Oberflache frei 

 machten, bald danach aber begann es zu erstarren; 

 zunachst bildete sich eine feste und deutlich hori- 

 zontale Metallschicht ; aber wenige Augenblicke 

 danach sah man aus einem Punkte geringerer 

 Widerstandskraft eine gewisse Menge von noch 

 fliissigem Metalle ausbrechen, das von dem inneren 

 Drucke getrieben wurde; bald findet dieser Aus- 

 bruch von fliissigem Metall auf einmal, bald in 

 zwei aufeinander folgenden Stofien statt; zugleich 

 formt der Ciilot mit seinem unteren Teile den 

 Innenraum des Tiegels bis auf die geringsten Ver- 

 tiefungen nach. Diese bei zahlreichen Wieder- 

 holungen des Versuchs beobachtete Erscheinung 

 kann man daraus zu erklaren geneigt sein, dafi 

 die Metallausbriiche nur auf Rechnung der Ex- 

 pansion von sich im Augenblick der Erstarrung 

 in der Fliissigkeit entwickelnden Gasen zu stellen 

 sind; demgegeniiber macht Moissan darauf auf- 

 merksam, dafi die Oberflache der aus dem Ciilot 

 ausgestofienen Metallportion vollstandig glatt ist 

 und keine Spur eines vom Silber bekannten 

 Spratzens zeigt, und ferner dafi, wenn man den 

 Ciilot durchsagt und die ausgestofiene Partie ent- 

 zwei schneidet, zu erkennen ist, wie den Ausgangs- 

 punkt des Ausbruches von noch fliissigem Metall 

 eine ganz kleine Gas-.,Tasche" darstellt, deren 

 Volumen vielleicht noch nicht dem fiinfzigsten 

 Volumenteile des aus dem Lingot ausgebrochenen 

 Metalls entspricht; diese kleine Hohlung enveist 



